( '3 ) 



» Les poinls secondaires qui demanclenl de nouvelles recherches, tels 

 que l'affinage de l'aluminium ou la préparation à hon marché de l'alumine 

 pure en partant de la bauxite ou du kaolin, ne tarderont |)as sans doute à 

 être résolus. 



» L'aluminium industriel a déjà quelques débouchés; outre son emploi 

 dans l'affinage des aciers et des fontes ('), quelques-uns de ces alliages 

 présentent des propriétés très curieuses. 



» Nous ajouterons seulement que l'aluminium produit par les différents 

 procédés électrolytiques n'est jamais pur et que sa composition est assez 

 variable; tous les métaUurgistes savent combien les propriétés chimiques 

 et physiques d'un métal varient avec des traces de corps étrangers. Il y 

 aurait donc tout intérêt pour l'industrie à chercher à obtenir un aluminium 

 aussi pur que possible, dont les propriétés deviendraient constantes et 

 fourniraient toujours les mêmes résultats. 



» Les impuretés de l'aluminium industriel signalées jusqu'ici sont au 

 nombre de deux : le fer et le silicium. 



» Le fer provient du minerai, des électrodes et des creusets. La pureté 

 de l'alumine et la fabrication soignée des électrodes et des creusets 

 semblent devoir l'écarter. M. Minet a publié d'intéressantes expériences 

 sur ce sujet et a bien établi quelle pouvait être ^'influence fâcheuse exercée 

 par une petite quantité de fer. 



)) Le silicium provient aussi en partie des électrodes et des creusets 

 mais surtout de l'alumine employée. La présence de ce métalloïde semble 

 plus difficile à éviter. Bien que, dans certains cas, ce corps simple ne pré- 

 sente aucune action nuisible, nous avons pu en diminuer facilement la 

 teneur par une simple fusion du métal sous une couche de fluorure 

 alcalin (-). 



(' ) Cet affinage de l'acier a été étudié en Angleterre par M. Iladfield, et en France 

 par M. Le Verrier. 



(-) L'échantillon d'aluminium que nou^ avons utilisé dans cette étude présentait 

 la composition suivante : 



Aluminium 98,02 



Fer o , 90 



Silicium 0,81 



Carbone 0,08 



Azote traces 



99.8' 

 Après une fusion sous uue couche de fluorures alcalins, il ne contenait plus que 0,5; 

 de silicium pour 100. 



